IMPROVEMENT OF PROTECTIVE PROPERTIES OF ANTI-CORROSIVE MASTIC
Authors: Успенский И.А. , Фадеев И.В. , Ушанев А.И. , Кулик С.Н. , Митрохина Е.В. 
Published: July 2020

Целью исследований явилось совершенствование защитных свойств противокоррозионной мастики «Барьер» для обработки сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих комплексов. Объект исследования: олигомер Д-10ТМ, который добавляли в состав мастики «Барьер» в массовом соотношении 100:5 для улучшения ее противокоррозионных свойств. Для экспериментов использовали образцы из стали Ст3 размерами 100´25´2 мм. В качестве электролита служил 3 %-й раствор хлорида натрия. Защитную пленку на образцах получали методом окунания образцов в составы. Медленное (со скоростью 0,02-0,03 м/с) извлечение образцов обеспечивало одинаковую толщину пленки на всей их поверхности. Пленку на образцах высушивали при комнатной температуре (18-22 °С) в течение 24 ч. Исследование диффузионной стойкости пленок исследуемых составов в электролите показало, что введение олигомера
Д-10 ТМ в состав мастики «Барьер» повышает сплошность покрытия почти на 30 %. Для электрохимических исследований противокоррозионных свойств составов образцы с покрытиями погружали в электролит и выдерживали в течение 24 часов. Значение стационарного потенциала образцов измеряли через каждые 4 часа с помощью потенциостата П-5848. Эффективность противокоррозионных свойств составов оценивали по смещению потенциала начала активации электрода в положительную сторону. Начальный электродный потенциал стали −0,44 В с защитным покрытием сразу смещается в более положительную сторону: с пленкой из мастики «Барьер» до −0,26 В, из полученной композиции – до −0,18 В. Причем активация металла начинается при положительном потенциале, равном +0,05…+0,075 В, т.е. интервал изменения потенциала от начального значения до начала активации составляет 0,49-0,525 В, что подтверждает высокие ингибиторные свойства полученной композиции. Следовательно, смесь мастики «Барьер» и олигомера Д-10ТМ может быть рекомендована в качестве композиции для защиты сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих комплексов от коррозионного разрушения.
The aim of the research was to improve the protective properties of the anti-corrosion mastic “Barrier” for processing agricultural machinery and equipment of livestock complexes. Object of study: oligomer D-10TM, which was added to the composition of the "Barrier" mastic in a mass ratio of 100: 5 to improve its anticorrosion properties. For the experiments, we used samples of St3 steel with sizes 100´25´2. A 3% sodium chloride solution served as an electrolyte. A protective film on the samples was obtained by dipping the samples into the compositions. Slow (at a speed of 0.02-0.03 m/s) extraction of samples ensured the same film thickness over their entire surface. The film on the samples was dried at room temperature
(18-22°C) for 24 hours. A study of the diffusion resistance of the films of the studied compositions in the electrolyte showed that the introduction of the oligomer D-10 TM in the composition of the "Barrier" mastic increases the coating continuity by almost 30%. For electrochemical studies of the anticorrosive properties of the compositions, coated samples were immersed in an electrolyte and held for 24 hours. The value of the stationary potential of the samples was measured every 4 hours using a P-5848 potentiostat. The effectiveness of the anticorrosive properties of the compositions was evaluated by the shift in the potential of the beginning of electrode activation in a positive direction. The initial electrode potential of steel with
−0.44 V with a protective coating immediately shifts to a more positive side: with a film from mastic “Barrier” up to −0.26 V, from the resulting composition – up to −0.18 V. Moreover, metal activation begins at positive potential equal to +0.05 ... +0.075 V, i.e. the range of potential changes from the initial value to the start of activation is 0.49-0.525 V, which confirms the high inhibitory properties of the resulting composition. Consequently, a mixture of Barrier mastic and D-10TM oligomer can be recommended as a composition for protecting agricultural machinery and equipment of livestock complexes from corrosion damage.